TCVN10302:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10302:2014 về Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10302:2014 PHỤ GIA HOẠT TÍNH TRO BAY DÙNG CHO BÊ TÔNG, VỮA XÂY VÀ XI MĂNG Activity admixture - Fly ash for concrete, mortar and cement Lời nói đầu TCVN 10302:2014 do Hội công nghiệp bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ X ây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. PHỤ GIA HOẠT TÍNH TRO BAY DÙNG CHO BÊ TÔNG, VỮA XÂY VÀ XI MĂNG Activity admixture - Fly ash for concrete, mortar and cement 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho phụ gia k hoán g hoạt t í nh tro bay (sau đây gọi tắt là tro bay) đ ã qua công nghệ xử lý tuy ển khô hoặc tuyển ướt dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng. CHÚ THÍCH: Có th ể sử dụng trực ti ế p tro bay chưa tuyển, n ếu chất lượng phù hợp tiêu chu ẩ n n à y. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chu ẩ n này. Đ ố i với các tài liệu viện dẫn ghi n ă m công bố th ì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng ph iê n bản mới nh ấ t, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 141:2008, Xi măng - Phương pháp phân t í ch hóa học. TCVN 6882:2001, Phụ gia k hoán g cho xi măng. TCVN 8262:2009, Tro bay - Phương pháp ph â n t í ch hóa học. TCVN 8825:2011, Phụ gia k hoán g cho bê tông đ ầ m lăn. TCVN 8826:2011, Phụ gia hóa học cho bê tông. TCVN 8827:2011, Phụ gia k hoán g hoạt tính cao dùng cho bê t ô ng và vữa - Silicafume và tro trấu nghiền mịn. 3. Thuật ngữ, định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ v à định nghĩa sau: 3.1. Tro bay (Fly ash) Loại thải ph ẩ m bụi mịn thu được tại bộ phận lắng bụi kh í thải của nhà máy nhiệt điện từ quá trình đốt than. 3.2 . Tro tuy ể n (Fly ash selected) Tro bay đã qua công nghệ xử lý tuyển khô hoặc tuyển ướt để loại bớt thành phần không mong muốn, nhằm nâng cao thành phần chất lượng hữu ích trong sử dụng. 3.3. Tro axit (Acid ash) - F Tro bay thu được từ đốt than nhà máy nhiệt điện, trong đó hàm lượng canxi oxit đến 10 %. 3. 4. Tro ba z ơ (Basic ash) - C Tro bay thu được từ đốt than nhà máy nhiệt điện, trong đó hàm lượng canxi oxit lớn hơn 10 %. 4. Phân loại và ký hiệu 4.1. Theo thành phần hóa học, tro bay đ ược phân thành 2 loại 4.1.1. Tro axit: tro c ó hàm lượng canxi oxit đến 10 %, ký hiệu: F 4.1.2. Tro bazơ: tro c ó hàm lượng canxi oxit lớn hơn 10 %, ký hiệu: C 4.2. Theo mục đích sử dụng, tro bay được phân thành 2 loại: 4.2.1. Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây, bao gồm 4 nhóm lĩ nh vực sử dụng, ký hiệu: - Dùng cho chế tạo sản ph ẩ m và cấu kiện bê tông cốt th é p từ bê tông nặng và bê tông nhẹ, ký hiệu: a; - Dùng cho chế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông không cốt thép từ bê tông nặng, bê tông nhẹ và vữa xây, ký hiệu: b; - Dùng cho chế tạo sản ph ẩ m và cấu kiện bê tông tổ ong, ký hiệu: c; - Dùng cho chế tạo s ả n ph ẩ m và cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép làm việc trong điều kiện đặc biệt, ký hiệu: d. V í dụ: Fa - tro axit dùng cho ch ế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông cốt thép Cb - tro bazơ dùng cho chế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông không cốt thép. 4.2.2. Tro bay dùng cho xi măng, ký hiệu: Xm Ví dụ: FXm - tro axit dùng cho chế tạo xi măng CXm - tro bazơ dùng cho chế tạo xi măng 5. Yêu cầu kỹ thuật 5.1. Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây cần đáp ứng chỉ tiêu chất lượng quy định tại Bảng 1. Bảng 1 - Chỉ tiêu chất lượng tro bay dùng cho bê tông và vữa xây Chỉ tiêu Loại tro bay Lĩnh vực sử dụng - Mức a b c d 1. Tổng hàm lượng ôxit Si O 2 + Al 2 O 3 + Fe 2 O 3 , % khối lượng, không nhỏ h ơ n F C 70 45 2. Hàm lượng lưu huỳnh, hợp chất lưu huỳnh tính quy đổi ra SO 3 , % khối lượng, không lớn hơn F C 3 5 5 5 3 6 3 3 3. Hàm lượng canxi ôxit tự do CaO t d , % khối lượng, không lớn hơn F C - 2 - 4 - 4 - 2 4. Hàm lượng mất khi nung MKN, % khối lượng, không lớn hơn F C 12 5 15 9 8 * 7 5* 5 5. Hàm lượng kiềm có hại (kiềm hòa tan), % khối lượng, không lớn hơn F C 1,5 6. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn F C 3 7. Lượng sót sàng 45 m m, % khối lượng, không lớn hơn F C 25 34 40 18 8. Lượng nước yêu cầu so với mẫu đối chứng, %, không lớn hơn F C 105 105 100 105 9. Hàm lượng ion Cl - , % khối lượng, không lớn hơn F C 0,1 - - 0,1 10. Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff, (Bq/kg) của tro bay dùng: - Đối với công trình nhà ở và công cộng, không lớn hơn 370 - Đối với công trình công nghiệp, đường đô thị và khu dân cư, không lớn hơn 740 * Khi đốt than Antraxit, có thể sử dụng tro bay với hàm lượng mất khi nung tương ứng: - lĩnh vực c tới 12 %; lĩnh vực d tới 10 %, theo thỏa thuận hoặc theo kết quả thử nghiệm được chấp nhận. 5.2. Tro bay dùng cho xi m ă ng Tro bay dùng cho xi măng cần đáp ứng chỉ tiêu chất lượng quy định tại Bảng 2. Bảng 2 - Các ch ỉ tiêu kỹ thuật của tro bay dùng cho xi măng Chỉ tiêu Mức Tro axit F Tro bazơ C 1. Hàm lượng mất khi nung (MKN), % khối lượng, không lớn hơn 8* 6 2. Hàm lượng S O ­3 , % khối lượng, không lớn hơn 3 , 5 5 3. Hàm lượng CaO td , % khối lượng, không lớn hơn 1,0 3,0 4. Hàm lượng kiềm có hại (kiềm hòa tan), % khối lượng, không lớn hơn 1,5 5. Độ ẩm, % kh ố i lượng, không lớn hơn 1 , 0 6 . C hỉ số hoạt tính cường độ đối với xi măng sau 28 ngày so với mẫu đối chứng, %, không nhỏ hơn 75 7. Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff, (Bq/kg) của tro bay, không lớn hơn 370 * Khi đốt than antraxit, có thể sử dụng tro bay với hàm lượng m ấ t khi nung tới 12% theo thỏa thuận hoặc theo kết quả thử nghiệm được ch ấ p nhận 6. Phương pháp thử 6.1. Cỡ lô và lấy mẫu 6.1.1. Cỡ lô Tro bay cùng chủng loại, cùng cấp ch ấ t lượng lĩnh vực sử dụng được tinh chế theo cùng quy trình công nghệ và với cỡ quy mô cung cấp liên tục 300 tấn/lần, được coi là 1 lô sản phẩm. Trường hợp cung cấp không đủ 300 tấn/lần thì vẫn coi như là 1 lô đ ủ . Lô sản phẩm được đ á nh giá nghiệm thu theo Phụ lục B. 6.1.2. Lấy mẫu Mẫu th ử đại diện cho lô sản phẩm được tạo thành từ không ít hơn 5 mẫu đơn lấy ngẫu nhiên tại các điểm khác nhau trong lô sản phẩm. Kh ố i lượng mỗi mẫu đơn không nhỏ hơn 2 kg/m ẫ u. Các mẫu đơn được trộn hợp nhất đồng đều sơ bộ và sau đó được đưa vào thiết bị gia công mẫu theo phương pháp chia tư trong phòng thí nghiệm để lấy ra 2 phần: - Một phần để đưa thử nghiệm kiểm tra xác định ngay các chỉ tiêu chất lượng; - Phần c ò n lại để lưu khi cần kiểm tra lại. Khối lượng mỗi phần mẫu phải đảm bảo đáp ứ ng đủ thử toàn diện các chỉ tiêu theo quy định tại Bảng 1 và Bảng 2. 6.2. Chuẩn bị mẫu Theo TCVN 6882:2001. 6.3. Xác định tổng hàm l ượn g các ôxit Si O 2 + AI 2 O 3 + Fe 2 O 3 Theo TCVN 8262:2009. 6.4. Xác định hàm lượng SO 3 Theo TCVN 141:2008 6.5. Xác đ ị nh hàm lượng CaO td Theo TCVN 141:2008 6.6. Xác định hàm lượng mất khi nung Theo TCVN 8262:2009 6.7. Xác định hàm l ượ ng kiềm có hại Theo TCVN 6882:2001 6.8. Xác định độ ẩm Theo TCVN 8262:2009 6.9. Xác định độ mịn theo lượng sót trên sàng 45 m m Theo phụ lục A của TCVN 8827:2011 6.10. Xác định lượng nước yêu cầu Theo TCVN 8825:2011 6.11. Xác định hàm lượng ion Clo (Cl - ) Theo phụ lục E của TCVN 8826:2011 6.12. Xác định hoạt độ phóng xạ tự nhiên Theo Phụ lục A 6.13. Xác định chỉ số hoạt tính cường độ Theo TCVN 6882:2001 7. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản 7.1. Bao g ó i Tro bay có thể đ ó ng bao hoặc để rời. - Khối l ượ ng bao là 25 kg, 50 kg với mức sai s ố khối lượng cho phép là 2 % hoặc đóng bịch khối lượng là 01 tấn với mức sai số khối lượng cho phép là 0,5 %. - Tro bay được c ấ p dưới dạng rời vào các bồn hoặc thùng chứa thích hợp. 7.2. Ghi nh ã n Trên vỏ bao, bịch tro bay phải ghi đầy đ ủ các thông tin sau: - Tên địa chỉ cơ sở sản xuất , cung cấp - Loại, mức chất lượng lĩnh vực sử dụng phụ gia. - Khối lượng tịnh, số hiệu lô, ngày sản xuất đồng thời xuất kèm theo phiếu ki ể m tra chất lượng cho khách hàng trong đ ó ghi các kết quả thử ch ỉ tiêu chất lượng theo tiêu chu ẩ n này. 7.3. Vận chuyển và b ả o quản Khi vận chuyển và bảo quản, cần để riêng tro bay theo từng loại, cấp chất lượng và áp dụng các biện pháp phòng ngừa tránh đ ể lẫn các tạp chất có hại và làm ẩm, ướt sản phẩm. Tro bay được b ả o quản trong các xi lô hoặc nhà kho c ó mái che. Phụ lục A ( Quy định ) Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ tự nhiên của tro bay A.1 . Nguyên tắc Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của tro bay được đo b ằn g phổ kế Gamma, theo nguyên tắc đo cường độ các mức năng lượng bức xạ Gama đại diện cho các hạt nhân phóng xạ U (Ra) , Th và K c ó trong v ật liệu v à so chúng với mẫu chuẩn của máy đo, từ đó xác định hoạt độ phóng xạ riêng của tro bay. A.2 . Thiết bị đo phổ kế Gamma A.2.1 . Cấu tạo, nguyên lý hoạt động Sơ đồ nguyên lý cấu tạo của hệ phổ kế Gamma được th ể hiện ở H ì nh 1 CHÚ D Ẫ N: 1 Đầu đo 2 Hộp cao áp 3 Khối ti ề n khuếch đại và khu ế ch đại 4 Khối ph â n tích hiện số 5 Vật đo H ì nh 1 - Sơ đồ nguyên lý cấu tạo thiết b ị phổ kế Gamma Hệ ph ổ kế gamma thích hợp để xác định chỉ s ố hoạt độ ph ó ng xạ là phổ kế Gama sử dụng đầu dò nhấp nháy Nal (TI) hoặc các loại đầu dò khác có độ phân giải năng lượng tốt hơn. Đầu đo (1) là đầu dò nh ấ p nháy Nal (TI). Hộp cao áp (2) là nguồn c ấ p cao áp cho đầu đo. Bức xạ Gamma phát ra từ mẫu vật liệu cần đo (5) được đầu đo (1) ghi nhận và được biến đổi thành tín hiệu điện. Tín hiệu này được khuếch đại ở khối tiền khuếch đại và khuếch đại (3). Tiếp đó tín hiệu sẽ được xử ký bên trong máy để phân loại vào một trong 3 cửa s ổ năng l ượ ng đại diện cho nhân phóng xạ U (Ra), Th và K. Sử dụng phương pháp phân tích 3 thành phần để xác đ ị nh hoạt độ phóng xạ của các nhân ph ó ng xạ U (Ra) , Th và K c ó trong mẫu đo. Kết quả phân tích được hi ệ n thị trong khối phân tích hiện số (4). Kết quả hiện số là hoạt độ phóng xạ của các nhân phóng xạ U (Ra),Th và K (đơn vị Bq/kg). A.2.2 . Yêu cầu đối với thiết bị Hệ ph ổ kế Gamma phải đ ả m bảo các yêu cầu sau: - Dải năng lượng bức xạ Gamma ghi nhận từ 0,1 đến 3 MeV (Mega electron volt) - Bộ các mẫu chuẩn hoạt độ phóng xạ của các hạt nhân phóng xạ tự nhiên Ra-226, Th-232 và K-40 đã được đăng ki ể m quốc gia hoặc quốc tế. - Thiết bị đo được kiểm tra đăng kiểm quốc gia phù hợp với chứng chỉ đo lường quốc gia, có Quy định hướng dẫn thực hiện đo và đánh giá kết quả. A.3 . Tiến hành đo - Chuẩn bị thiết bị để đo theo quy định hướng dẫn vận hành thiết bị. Đo kiểm tra hoạt động của thiết bị với mẫu chuẩn, sai số giữa 2 lần đo không vượt 5%; - Tiến hành đo hoạt độ phóng xạ tự nhiên theo Quy định hướng dẫn vận hành thiết bị. A.3.1 . Đo tại hiện trường A.3.1.1 . Phạm vi áp dụng Phương pháp hiện trường dùng để đánh giá sơ bộ hoạt độ phóng xạ riêng của nguyên liệu và sản phẩm vật liệu xây dựng. A.3.1.2 . Các v ị trí đo a) Đo vật liệu rời tại kho, bãi: Tại các đống liệu hình côn hay đống trải dài: đo theo chu vi mặt cắt ngang với khoảng cách không lớn hơn 10 m, chiều cao của mặt cắt ngang so với đáy đống không nh ỏ hơn 1 m. b) Đo v ậ t liệu xây dựng rời trên phương tiện vận chuyển: Vị trí đo ở khoảng cách không ít hơn 1 m cách thành phương tiện vận chuyển, số điểm đo như sau: - T rê n các toa đường sắt: không ít hơn 2 điểm/toa; - Trên ô tô: một điểm ở giữa thùng xe; - Trên tàu thủy: không ít hơn 2 điểm dọc theo trục tàu. c) Đo sản phẩm vật liệu xây dựng: Tạo khối hình hộp đứng 1,2 x 1,2m, cao 0,5 m từ các sản phẩm đó hay chọn cụm sản phẩm (palet) có k í ch thước nêu trên được xếp đặc xít và đo kiểm tra ở giữa mặt trên của đống sản ph ẩ m đó. A.3.1.3 . Tiến hành đo Đặt đầu đo của máy đo phóng xạ vào điểm đo trên bề mặt ph ẳ ng của vật liệu. Bề mặt được coi là phẳng khi kích thước lồi (lõm) không vượt đường k ính của đầu đo. L ư u ý: - Tại mỗi điểm đo tiến hành không ít hơn 3 lần đo liên tiếp v à l ấ y giá trị trung bình; - Đ ể giảm ảnh hưởng của chiếu xạ bên ngoài đến các kết quả đo cần phải tiến hành đo đối tượng ở cách xa các tòa nhà, kết cấu, kho, bãi vật liệu và s ả n phẩm xây dựng khác không ít hơn 20m. A.3.1.4 . Tính kết quả đo a) Xác định giá trị ch ỉ số hoạt độ phóng xạ theo công thức Aeff= A Ra + 1,31A T h + 0,085A K (1) trong đó: Aeff là ch ỉ số hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu tro bay, đơn vị Bq/kg; A Ra , A Th , A K là hoạt độ phóng xạ riêng phần các nhân phóng xạ U (Ra), Th và K của mẫu, đơn vị Bq/kg. b) Kết quả xác định giá trị ch ỉ số hoạt độ phóng xạ tự nhiên (Aeff) là giá trị cao nhất từ kết quả tính ở các điểm kiểm tra của lô sản phẩm. A. 3.2 . Phương pháp phòng thí nghiệm (phương pháp chuẩn) A. 3.2.1 . Phạm vi áp dụng Phương pháp phòng thí nghiệm dùng để xác định hoạt độ phóng xạ tự nhiên của các nhân phóng xạ (Ra-226, Th-232 và K-40) của vật liệu tro bay trong phòng thí nghiệm, có loại trừ ảnh hưởng của phòng ph ó ng xạ môi trường xung quanh. A. 3.2.2 . Thiết bị, dụng cụ - Máy ph ổ kế Gamma phù hợp với quy định tại mục A.2.2; - Bình chì giảm phông phóng xạ kích thước phù hợp với thiết bị đo; - Bộ hộp nhựa k í ch thước quy định phù hợp với thiết bị đo, có nắp để đựng mẫu vật liệu; - Máy kẹp hàm để nghiền mẫu; - Sàng có kích thước lỗ 0,5mm - Tủ sấy, cho phép sấy đến nhiệt độ 120 °C; - Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g. A. 3.2.3 . Kiểm tra , chuẩn bị và chuẩn thiết bị đo phóng xạ để đo và tiến hành đo theo Bản quy trình hướng dẫn thực hiện đo. A. 3.2.4 . Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu thử và tiến hành đo - Xác định hoạt độ phóng xạ của các nhân phóng xạ (Ra-226; Th-232 và K-40) trong vật liệu với các mẫu chọn từ các mẫu đại diện; - M ẫ u đại diện c ó được bằng cách trộn đều và chia tư không ít hơn 10 mẫu từ các điểm lấy mẫu nêu trong mục A.3.1.2; - Tùy theo t hể tích hộp chứa của thiết bị đo phóng xạ mà lấy khối lượng mẫu đại diện từ 2 , 5 đến 10kg, mẫu đ ược cho vào bao 2 lớp, giữa 2 lớp đặt phiếu ghi tên vật liệu; tên cơ sở gửi mẫu, vị tr í và ngày l ấ y mẫu; - Mẫu đại diện được lấy khi nghiệm thu lô s ả n phẩm phù hợp các quy định hiện hành. Mẫu được chu ẩ n bị b ằn g cách đập, nghiền nh ỏ v ậ t liệu xây dựng. Cho phép sử dụng các mảnh vụn c ó được sau khi xác định độ bền nén, uốn, kéo sản phẩm hay các mẫu được chuẩn bị riêng; - Mẫu được gia công thành bột có kích thước hạt nhỏ hơn 0,5mm. Mẫu bột cần phải được đựng trong hộp hoặc túi kín; - Các mẫu đại diện đã lấy theo quy định trên được sấy đến khối lượng không đ ổ i, sau đó cho vào hộp ch ứ a và cân xác đ ị nh khối lượng; - Các hộp chứa được đậy k í n, ghi nh ãn và lưu trong ph ò ng trong k ho ả n g thời gian theo bản quy trình hướng dẫn cách đo hoạt độ phóng xạ đã quy định nh ằ m có sự ổn định hoạt độ phóng xạ của các hạt nhân phóng xạ; - Các hộp có mẫu được lần lượt đưa vào thiết bị đo phóng xạ và tiến hành đo theo Quy trình hướng d ẫ n đo đã được phê duyệt. A. 3.2.5 . Tính kết quả đo a) Kết quả đo hoạt độ phóng xạ của các nhân ph ó ng xạ (Ra-226; Th-232 và K-40) trong mẫu đại diện là giá trị hoạt độ phóng xạ riêng trung b ìn h ( A jtb ) của mỗi hạt nhân phóng xạ ( A Ra , A Th , A K ) í t nhất 3 mẫu (1) trong đó i = 1, 2....n; n là số mẫu A j ( A Ra , A Th , A K ) là các số đo hoạt độ phóng xạ riêng của các nhân phóng xạ (Ra-226, Th-232 và K-40) tương ứng. Độ lệch b ì nh phương trung b ì nh ( D jtb ) khi đo được tính theo công thức (2) Kết quả xác định chỉ số hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff của vật liệu kiểm tra được xác định theo công thức (1) trong đó: Aj = Aj tb + D jtb Phụ lục B (Tham khảo) Quy tắc nghiệm thu B.1. Quy định chung Tro bay phải được kiểm tra các chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật tại cơ sở sản xuấ t/ cung cấp, thông qua các th ử nghiệm định kỳ đối với sản phẩm. B. 2 . Tần suất kiểm tra Các thử nghiệm định kỳ được xác định như sau: - Xác định độ ẩ m, hàm lượng mất khi nung, độ mịn theo lượng sót sàng 45 m m thử nghiệm thường xuyên cho từng lô s ả n phẩm. - Xác định hàm lượng tổng S Si O 2 + AI 2 O 3 + Fe 2 O 3 , hàm lượng S i O 2 , ch ỉ số hoạt tính cường độ sau 28 ngày so với mẫu đối chứng: thử nghiệm không quá 1 tháng/ lần. - Xác định hàm l ượng lưu huỳnh, hợp chất lưu huỳnh tính quy đổi ra S O 3 , xác định hàm lượng CaO td , hàm lượng kiềm có hại: thử nghiệm không quá 1 quý/ lần. - Xác định hoạt độ phóng xạ tự nhiên: thử nghiệm không quá 1 năm/ lần. - Khi thay đ ổi loại than và điều kiện đốt phải thử nghiệm toàn diện các chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật trước khi cung cấp sử dụng tro bay. B.3. Đánh giá nghiệm thu B. 3.1 . Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây: Khi kết quả thử nghiệm phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Bảng 1. Cho phép đánh giá kết luận lô sản phẩm đạt loại và cấp chất lượng theo lĩnh vực sử dụng. Nếu có b ấ t kỳ một chỉ tiêu nào trong đó không phù hợp yêu cầu quy định, cho phép thử lần hai với số lượng mẫu mẫu thử gấp 2 lần so với lần thử đầu để kiểm tra lại ch ỉ tiêu không phù hợp. Nếu kết quả thử lần 2 vẫn không phù hợp mức quy định thì lô sản phẩm không được nghiệm thu, phải tinh chế phân loại lại. B. 3.2 . Tro bay dùng làm phụ gia hoạt tính cho xi măng: Kết quả thử nghiệm kiểm tra được đối chiếu với các yêu cầu quy định tại Bảng 2. Đánh giá nghiệm thu được thực hiện tương tự như điểm B.3.1. MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạ m vi áp dụng 2. Tài liệu viện dẫn 3. Thuật ngữ, định nghĩa 4. Phân loại và ký hiệu 4.1. Theo thành phần hóa học 4.2. Theo mục đích sử dụng 5. Yêu cầu kỹ thuật 5.1. Tro bay dùng cho bê tông và vữa x â y 5.2. Tro bay dùng cho xi m ă ng 6. Phương pháp thử 6.1. Phân lô và lấy mẫu 6.2. Chuẩn bị mẫu 6.3. Xác định tổng hàm lượng các oxit SiO ­2 + Al 2 O 3 + Fe 2 O 3 6.4. Xác định hàm lượng SO 3 6.5. Xác định hàm lượng CaO td 6.6. Xác định hàm lượng mất khi nung 6.7. Xác định hàm lượng kiềm có hại 6.8. Xác định độ ẩm 6.9. Xác định độ mịn theo lượng sót trên sàng 45 m m 6.10. Xác định lượng nước yêu cầu 6.11. Xác định hàm lượng ion CI - 6.12. Xác định hoạt độ phóng xạ tự nhiên 6.13. Xác định chỉ số hoạt tính cường độ 7 . Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo qu ả n 7.1. Bao gói 7.2. Ghi nh ã n 7.3. Vận chuyển và bảo quản Phụ lục A - Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ tự nhiê n của tro bay Phụ lục B - Quy tắc nghiệm thu